(57)【要約】  この発明は、予め定められた速度で薬学的活性剤を放出する、改良された一体型薬物送達剤形に関する。剤形は、塩析または架橋されたポリマーと、薬学的活性剤とを含む。塩析または架橋されたポリマーは、薬学的活性剤を重合によって封入するが、使用時に水媒体と接触して漸進的に緩和して、予め定められた速度で薬学的活性剤を放出するように機能する。
2011500507.tif 000002
【特許請求の範囲】
【請求項１】
塩析または架橋されたポリマーと、それとともに配置された薬学的活性剤とを含む一体型薬物送達剤形であって、前記塩析または架橋されたポリマーは、前記薬学的活性剤を重合によって封入するが、使用時に水媒体と接触して漸進的に緩和して、予め定められた速度で前記薬学的活性剤を放出するように機能する、一体型薬物送達剤形。
【請求項２】
塩析または架橋されたポリマー材料は、使用時に、水媒体に晒されたときの前記ポリマーのポリマー緩和の速度に応じて、長期間にわたって薬学的活性剤の放出を制御できるポリ乳酸グリコール酸共重合体である、請求項１に記載の一体型薬物送達剤形。
【請求項３】
塩析または架橋反応は、前記薬学的活性剤と組合さって起こって、前記薬学的活性剤のポリマー封入をもたらす反応の確率的揺らぎを引起す、請求項１または請求項２に記載の一体型薬物送達剤形。
【請求項４】
塩析または架橋反応は、前記ポリマー材料自体に起こって、前記薬学的活性剤のポリマー封入をもたらす反応の確率的揺らぎを引起す、請求項１または請求項２に記載の一体型薬物送達剤形。
【請求項５】
ポリマー緩和反応は、前記剤形の外側境界から内側境界に向かって時間依存性の態様で起こり、したがって、水媒体の内側への侵入が、前記剤形または錠剤の前記外側境界から内核に向かう方向にポリマー鎖の漸進的な緩和を引起すときに、封入された薬学的活性剤の外方拡散を制御された態様で制限する、請求項１から４のうちの１つに記載の一体型薬物送達剤形。
【請求項６】
前記ポリマーの塩析および架橋反応は、架橋試薬によって起こる、請求項１から５のうちの１つに記載の一体型薬物送達剤形。
【請求項７】
架橋剤は無機塩である、請求項６に記載の一体型薬物送達剤形。
【請求項８】
前記無機塩は無機イオン性塩である、請求項７に記載の一体型薬物送達剤形。
【請求項９】
前記無機イオン性塩は、ホフマイスターシリーズ（Hofmeister series）の塩のうちの１つである、請求項８に記載の一体型薬物送達剤形。
【請求項１０】
前記ホフマイスターシリーズの塩は、塩化ナトリウム、塩化アルミニウムおよび塩化カルシウムからなる群から選択される、請求項９に記載の一体型薬物送達剤形。
【請求項１１】
前記ポリマーはポリエステルである、請求項１から１０のうちの１つに記載の一体型薬物送達剤形。
【請求項１２】
前記ポリエステルは、ポリ乳酸および／またはその共重合体である、請求項１１に記載の一体型薬物送達剤形。
【請求項１３】
前記ポリ乳酸は、ポリ乳酸グリコール酸共重合体および／またはその共重合体である、請求項１２に記載の一体型薬物送達剤形。
【請求項１４】
塩析または架橋されたポリマーと、それとともに配置された薬学的活性剤とを含む一体型薬物送達剤形を生成する方法であって、前記薬学的活性剤を重合によって封入するが、使用時に水媒体と接触して漸進的に緩和して、予め定められた速度で前記薬学的活性剤を
放出するようにポリマーを塩析または架橋するステップを備える、方法。
【請求項１５】
塩析または架橋されたポリマー材料は、使用時に、水媒体に晒されたときの前記ポリマーのポリマー緩和の速度に応じて、長期間にわたって薬学的活性剤の放出を制御できるポリ乳酸グリコール酸共重合体である、請求項１４に記載の一体型薬物送達剤形を生成する方法。
【請求項１６】
塩析または架橋反応は、前記薬学的活性剤と組合さって起こる、請求項１４または請求項１５に記載の一体型薬物送達剤形を生成する方法。
【請求項１７】
塩析または架橋反応は、前記ポリマー材料自体に起こって、使用時に前記薬学的活性剤のポリマー封入をもたらす反応の確率的揺らぎを引起す、請求項１４または請求項１５に記載の一体型薬物送達剤形を生成する方法。
【請求項１８】
前記ポリマーおよび架橋試薬の塩析および架橋反応は、架橋剤によって起こる、請求項１から１７のいずれかに記載の一体型薬物送達剤形を生成する方法。
【請求項１９】
前記架橋剤は無機塩である、請求項１８に記載の一体型薬物送達剤形を生成する方法。
【請求項２０】
前記無機塩は無機イオン性塩である、請求項１９に記載の一体型薬物送達剤形を生成する方法。
【請求項２１】
前記無機イオン性塩は、ホフマイスターシリーズの塩のうちの１つである、請求項２０に記載の一体型薬物送達剤形を生成する方法。
【請求項２２】
前記ホフマイスターシリーズの塩は、塩化ナトリウム、塩化アルミニウムおよび塩化カルシウムからなる群から選択される、請求項２１に記載の一体型薬物送達剤形を生成する方法。
【請求項２３】
前記ポリマーはポリエステルである、請求項１４から２２のいずれかに記載の一体型薬物送達剤形を生成する方法。
【請求項２４】
前記ポリエステルは、ポリ乳酸および／またはその共重合体である、請求項２３に記載の一体型薬物送達剤形を生成する方法。
【請求項２５】
前記ポリ乳酸は、ポリ乳酸グリコール酸共重合体および／またはその共重合体である、請求項２４に記載の一体型薬物送達剤形を生成する方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
一体型薬物送達システム
発明の分野
この発明の分野は、ポリマー、好ましくはポリエステルの塩析および架橋を適用して、上記ポリマーの物理化学的および物理機械的な特性を変性し、速度が変調された薬物送達システムを達成することである。
【背景技術】
【０００２】
発明の背景
ポリマー材料の物理化学的および物理機械的な変性と薬物送達装置からの関連する放出反応速度との相関は、塩析および架橋などの現象が発生する機構を我々が理解および解明するのに重要である（ダシェフスキー（Dashevsky）ら、２００５；ダヤル（Dayal）ら、２００５；ファン（Huang）ら、２００５；ジョーンズ（Jones）ら、２００５；ヤン（Young）ら、２００５）。
【０００３】
塩析および架橋は、薬物送達装置の放出反応速度、ならびに拡散、緩和および浸食などの現象に影響を及ぼすポリマーの物理化学的および物理機械的な特性の転移に重大な影響がある（アブゴウスタキス（Avgoustakis）、２００４；イヅツ（Izutsu）およびアオヤギ（Aoyagi）、２００５）。結合振動、形態、弾性およびガラス転移温度の変化によって起こる三次元ポリマーネットワークの変更は、塩析および架橋中のポリマー−塩およびポリマー−ポリマーのイオン相互作用によって達成されることができる。
【０００４】
塩析、コロイド現象は、塩濃度に比例した自由エネルギの確率的揺らぎを引起す塩によって、ポリマーの形態、弾性およびガラス転移温度を変化させる能力を有する（ホルバート（Horvath）、１９８５；タナカ（Tanaka）およびタカハシ（Takahashi）、２０００）。チャン（Zhang）ら（１９９５）は、塩が生体内分解性ポリエステルの放出および膨潤反応速度を変調することもできることを示した。ピレー（Pillay）およびファシヒ（Fassihi）（１９９９）は、電解質含有物が如何に構成および水和マトリクス内のミクロ環境を変更して、膨潤反応速度および物理的剛性を制御できるかについて報告した。さらに、ヒロシュウ（Hiroshu）（２００３）は、イオン双極分子結合によるポリエステルに対するカルシウムおよびマグネシウムなどの二価イオンの錯体形成について説明した。これらのイオン化塩が存在することによって、折畳むことができない拡散チャネルをポリマー構造内に形成できる。マトリクスが水和するにつれて、塩およびポリマーは水和の水を奪い合い、プログラムされた放出速度をもたらす（ピレーおよびファシヒ、２００１；スウェンソン（Swenson）、２００１）。したがって、塩は、溶媒和しようとして水分子を引き寄せ、それによってポリマーを脱水する。
【０００５】
塩析の主な機構のうちの１つは、塩が引起す水分子の表面張力の増大である（エイゲン（Eigen）およびウィッケ（Wicke）、１９６４；メランダー（Melander）およびホルバート、１９７７）。電子ドナー／アクセプタの相互作用は塩析技術の重要な部分である。なぜなら、水溶液中のさまざまな陰イオン種および陽イオン種が、ＯＨポリエステルなどの熱可塑性ポリマーを塩析する効力に従って、ある特定の変化の程度を指図するためである。アラカワ（Arakawa）およびティマシェフ（Timashef）（１９８２）による熱力学的調査によって、疎水性ポリマーの溶解を減少させる塩は、選択的に近傍から排除され、ポリマーに強く結合されて、コスモトロープ（kosmotrope）と呼ばれるのに対して、ポリマー溶解度を増大させる塩は、ポリマーとの弱い選択的結合を示し、ポリマー表面に落ち着く傾向があることが実証された（ガリンスキー（Galinski）ら、１９９７；メルバート（Mo
elbert）ら、２００４）。
【０００６】
静電気およびLifshitz-Van der Waalsを含む多種多様な力が存在するが、塩析現象の原因である相互作用は、電子ドナー／アクセプタによって規定される水和力によって支配されるように思われる。コスモトロープは、ポリマー相互作用を可能にする分子間および分子内構造を堅くする傾向があり、したがって、ポリマーの弾性、吸収のエネルギおよび変形係数を含むポリマー特性を高める。
【０００７】
ポリマー水溶液中で、塩析は水構造の安定化を引起し、それによって、水分子とポリマー鎖との水素結合を減少させる。これは、ポリマー鎖間の疎水性相互作用を高める代替的なモードである（ボーレン（Bolen）およびバスカコフ（Baskakov）、２００１；バレリー（Valery）ら、２００４）。これらの鎖は、それらのモノマー間に化学結合を導入することによって（架橋）、およびポリマー鎖と塩との間に化学結合を導入することによって堅くなり、ポリマーの特性をさらに変容させる（ニストロム（Nystrom）ら、１９９５）。結果として生じる架橋されたポリマーネットワークは、ポリマー結合の加水分解が最小限であって寸法的に安定しており、優れた構造的整合性を示し、ポリマーネットワークを持続的な薬物送達用途に適したものにする。ポリマー強度は架橋の度合によって制御される一方、これらのネットワークの劣化速度は化学組成によって独立して制御されることができる。
【０００８】
さらに、起こり得るポリマー特性の転移に加えて、薬物放出反応速度および機構は、ポリマー材料の物理機械的特性の変化によっても大きく影響を受け得る。一体型ポリマー装置からの薬物放出の機構についてはさまざまな調査が報告してきた。原則的に、一体型装置は、ポリマーマトリクス内に分散した均質な薬物を含む単純な薬物送達システムである。ランガー（Langer）およびペッパス（Peppas）（１９８１）は、一体型マトリクスからの薬物の放出全体の間に、２つの特有のプロセス、すなわちポリマーの膨潤および「真の」溶解を観察できることを提案した。膨潤可能なシステムの場合、装置は溶解媒体と接触して一旦速やかに膨潤する。したがって、薬物放出は、システムの水和速度によって制御される。初期の急速な薬物放出局面を最小限にするために、利用されるポリマーは、溶解に先立って「保護的な」ゲル層を形成することができなければならない。メラトニンなどの水溶性薬物に、制御された薬物放出反応速度を提供するように一体型システムを設計することは、多くの場合難題である。ピレーおよびファシヒ、２０００は、これらの難点が以下の要因のせいであり得ると仮定した。その要因とは、
（ｉ）  薬物放出中にバースト効果を引起す薬物の親水性の増大、
（ii）  薬物の溶解および拡散に関連する、時間依存性のプロセスにわたるポリマーの緩和または解きほぐしの正確な管理の欠如、および
（iii）  時間にともなう拡散経路長の増大を制御する複雑さが容易に達成可能でないこと、である（ピレーおよびファシヒ）。
【０００９】
しかしながら、このシステムの固有の無効性は、塩を用いてシステムの内部形状を変調することによって操作できる。塩は、水溶性薬物の放出を遅らせる現象である「周辺マトリクス硬化」として顕在化する示差膨潤境界およびテクスチャ可変マトリクスを実証することによって、溶解および薬物放出を制御することに非常に成功した。したがって、ここでは、我々は、一体型薬物送達マトリクスからのメラトニンの放出を制御する能力の機構的理解を深めるために統計学的アプローチを用いて、塩析されたポリ乳酸−グリコール酸共重合体（ＰＬＧＡ）、α−ＯＨポリエステル内で起こる物理化学的および物理機械的な転移を評価した。これらの塩析された錯体は、「ＰＬＧＡ足場材（scaffold）」と名付けられた。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
発明の目的
この発明の目的は、薬学的活性成分を運ぶポリマーの塩析および架橋によって薬物送達を変調するための手段を提供し、一体型薬物送達剤形を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
発明の概要
この発明に従って、塩析または架橋されたポリマーと、それとともに配置された薬学的活性剤とを含む一体型薬物送達剤形であって、上記塩析または架橋されたポリマーは、上記薬学的活性剤を重合によって封入するが、使用時に水媒体と接触して漸進的に緩和して、予め定められた速度で上記薬学的活性剤を放出するように機能する、一体型薬物送達剤形を提供する。
【００１２】
塩析または架橋されたポリマー材料が、使用時に、水媒体に晒されたときの上記ポリマーのポリマー緩和の速度に応じて、長期間にわたって薬学的活性剤の放出を制御できるポリ乳酸グリコール酸共重合体であることも提供する。
【００１３】
塩析または架橋反応が、上記薬学的活性剤と組合さって、代替的には上記ポリマー材料自体に起こって、上記薬学的活性剤のポリマー封入をもたらす反応の確率的揺らぎを引起すことも提供する。
【００１４】
ポリマー緩和反応が、上記剤形の外側境界から内側境界に向かって時間依存性の態様で起こり、したがって、水媒体の内側への侵入が、上記剤形または錠剤の上記外側境界から内核に向かう方向にポリマー鎖の漸進的な緩和を引起すときに、封入された薬学的活性剤の外方拡散を制御された態様で制限することをさらに提供する。
【００１５】
好ましくはホフマイスターシリーズの塩からの、上記ポリマーおよび架橋試薬、好ましくは無機塩、さらに好ましくは無機イオン性塩の塩析および架橋反応も提供し、上記ホフマイスターシリーズの塩の例は、塩化ナトリウム、塩化アルミニウムおよび塩化カルシウムである。
【００１６】
上記ポリマーが、ポリエステル、好ましくはポリ乳酸および／またはその共重合体、さらに好ましくはポリ乳酸グリコール酸共重合体であることをさらに提供する。
【００１７】
この発明は、塩析または架橋されたポリマーと、それとともに配置された薬学的活性剤とを含む一体型薬物送達剤形を生成する方法であって、上記薬学的活性剤を重合によって封入するが、使用時に水媒体と接触して漸進的に緩和して、予め定められた速度で上記薬学的活性剤を放出するようにポリマーを塩析または架橋するステップを備える、方法に及ぶ。
【００１８】
塩析または架橋されたポリマー材料が、使用時に、水媒体に晒されたときの上記ポリマーのポリマー緩和の速度に応じて、長期間にわたって薬学的活性剤の放出を制御できるポリ乳酸グリコール酸共重合体であることも提供する。
【００１９】
塩析または架橋反応が、上記薬学的活性剤と組合さって、代替的には上記ポリマー材料自体に起こって、上記薬学的活性剤のポリマー封入をもたらす反応の確率的揺らぎを引起すことも提供する。
【００２０】
好ましくはホフマイスターシリーズの塩からの、上記ポリマーおよび架橋試薬、好ましくは無機塩、さらに好ましくは無機イオン性塩の塩析および架橋反応も提供し、上記ホフ
マイスターシリーズの塩の例は、塩化ナトリウム、塩化アルミニウムおよび塩化カルシウムである。
【００２１】
上記ポリマーが、ポリエステル、好ましくはポリ乳酸および／またはその共重合体、さらに好ましくはポリ乳酸グリコール酸共重合体であることもさらに提供する。
【００２２】
添付の図面を参照して、この発明に係る一体型薬物送達剤形の一実施の形態について以下で説明する。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】（ａ）吸収エネルギ、（ｂ）変形係数、および（ｃ）マトリクス弾性を求めるためのＰＬＧＡ足場材の典型的な力−距離および力−時間プロファイルを示す（Ｎ＝１０）。
【図２】ＮａＣｌで塩析されたＰＬＧＡ［（ａ）および（ｂ）］、ＣａＣｌ2で塩析されたＰＬＧＡ［（ｃ）および（ｄ）］、およびＡｌＣｌ3で塩析されたＰＬＧＡ［（ｅ）および（ｆ）］の表面形態を示すＰＬＧＡ足場材の一連の選択された走査型電子顕微鏡写真である。
【図３】ＰＬＧＡ足場材の物理機械的特性の差を示すプロファイルである。プロット（ａ）は弾性（Ｒ）であり、プロット（ｂ）は吸収エネルギ（Ｅ）であり、プロット（ｃ）は変形係数（ＤＭ）である。
【図４】塩析されたＰＬＧＡ足場材の物理機械的特性、すなわち（ａ）弾性（Ｒ）（％）、（ｂ）吸収エネルギ（Ｅ）（Ｊ）、および（ｃ）変形係数（ＤＭ）（Ｎ／ｍｍ）に対する独立製剤変数の影響を示す典型的な表面応答プロットである。ＡＣ＝ＡｌＣｌ3、ＣＣ＝ＣａＣｌ2、ＳＣ＝ＮａＣｌであり、−１＝０ｗ／ｖ％、０＝５ｗ／ｖ％、１＝１０ｗ／ｖ％である。
【図５】パラメータの組合せの存在下での、弾性についての、ＮａＣｌ（ａ）および（ｄ）；ＣａＣｌ2（ｂ）および（ｅ）；ＡｌＣｌ3（ｃ）および（ｆ）の主なならびに相互作用の影響を解釈するために用いられた一連の典型的なプロファイルを提示する。
【図６】実験応答値と当てはめ応答値との相関を示すプロファイルを示す。Ｒ＝弾性、Ｅ＝吸収エネルギ、ＤＭ＝変形係数である。
【図７】未処理ＰＬＧＡから塩析されたＰＬＧＡ足場材への転移を示す、重ね合わせた５つのＦＴＩＲプロファイルである。（ａ）＝未処理ＰＬＧＡ、（ｂ）＝ＮａＣｌで塩析されたＰＬＧＡ、（ｃ）＝ＣａＣｌ2で塩析されたＰＬＧＡ、（ｄ）＝ＡｌＣｌ3で塩析されたＰＬＧＡ、および（ｅ）＝ＮａＣｌ＋ＣａＣｌ2＋ＡｌＣｌ3の組合せで塩析されたＰＬＧＡである。
【図８】（ａ）未処理ＰＬＧＡ、（ｂ）ＮａＣｌで塩析されたＰＬＧＡ、（ｃ）ＣａＣｌ2で塩析されたＰＬＧＡ、（ｄ）ＡｌＣｌ3で塩析されたＰＬＧＡ、および（ｅ）ＮａＣｌ、ＣａＣｌ2およびＡｌＣｌ3の組合せで塩析されたＰＬＧＡ、の熱転移を示す未処理ＰＬＧＡおよび塩析されたＰＬＧＡ足場材の示差走査熱量測定法（ＤＳＣ）プロファイルを示す。
【図９】ＰＬＧＡ足場材の形成中に薬物が（ａ）（ｂ）架橋されなかった場合、または（ｃ）架橋された場合、のポリマーからのメラトニンの放出プロファイルを示す。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
発明の実施の形態の詳細な説明
１．材料および方法
１．１  材料
ＰＬＧＡは、ベーリンガー・インゲルハイム・ファーマ社（Boehringer Ingelheim Pharma）（インゲルハイム、ドイツ）から得られた（レゾマー（Resomer（登録商標））ＲＧ５０４  ５０：５０；ＭW４８，０００；ｉ．ｖ．０．４８〜０．６０ｄｌ／ｇ）。アセ
トンが溶媒として用いられ、塩化ナトリウム（ＮａＣｌ）、塩化カルシウム（ＣａＣｌ2）（ロシェル・ケミカルズ社（Rochelle Chemicals）、南アフリカ）、および塩化アルミニウム（ＡｌＣｌ3）（メルク社（Merck）、ダルムシュタット、ドイツ）がイオン性塩として用いられた。オルトリン酸一水素二ナトリウム（Ｎａ2ＨＰＯ4）およびリン酸二水素カリウム（ＫＨ2ＰＯ4）は、南アフリカのザールケミ株式会社（Saarchem (Pty) Ltd.）から得られた。モデル薬物であるメラトニンは、ドイツのシグマ−アルドリッチ社（Sigma-Aldrich Co.）から得られた。
【００２５】
１．２  実験デザインの構築
製剤最適化に必要な実験の数をモデリングし、ミニタブ（Minitab）Ｖ１４（ミニタブ社（Minitab）、アメリカ合衆国）を用いて、ＰＬＧＡ足場材の物理化学的および物理機械的な特性に対する独立製剤変数の主なおよび相互作用の影響を立証するために、３要因３レベルBox-Behnken統計学的デザインが構築された。
【００２６】
１．３  ＰＬＧＡ足場材の調製
表１に概説されたBox-Behnkenデザインテンプレートに従って、アセトンおよびイオン性塩の組合せを用いて塩析およびその後の架橋によってＰＬＧＡ足場材を調製した。１５ｍＬのアセトンに溶解した０．４ｇのＰＬＧＡを含む１４個のポリマー溶液を調製した。７５ｍＬの０ｗ／ｖ％、５ｗ／ｖ％または１０ｗ／ｖ％のＮａＣｌ、ＣａＣｌ2またはＡｌＣｌ3を含む架橋溶液をポリマー溶液に添加し、３０分間攪拌した。結果として生じるＰＬＧＡ足場材を、５００ｍＬの脱イオン水で三度洗浄して室温で一定の質量に乾燥させた架橋溶液から除去した。物理化学的および物理機械的評価に先立って、各ＰＬＧＡ足場材を最大４８時間保管した。
【００２７】
【表１】
2011500507.tif 000003
【００２８】
応答についての二次モデルを式１に示す。
【００２９】
【数１】
2011500507.tif 000004
【００３０】
ここで、応答は各要因レベルに関連付けられ、ｂ0…ｂ9は回帰係数であり、［ＮａＣｌ］、［ＣａＣｌ2］および［ＡｌＣｌ3］は独立製剤変数である。
【００３１】
１．４  ＰＬＧＡ足場材の形態学的特徴
熱放射ＪＥＯＬ  ＪＳＭ−（日本電子光学研究所、東京、日本）電子顕微鏡写真を利用して、走査型電子顕微鏡（Scanning Electronic Microscopic）（ＳＥＭ）画像からＰＬＧＡ足場材の表面形態を査定した。炭素の層を用いたスパッタコーティングに先立って、ＰＬＧＡ足場材の試料を区画して、アルミニウムスタブに搭載した。２０ｋＶの加速電圧で、さまざまな倍率で、各試料を見た。
【００３２】
１．５  ＰＬＧＡ足場材の物理機械的特性の判断
テクスチャ・アナライザ（Texture Analyzer）（TA.XTplus  テクスチャ・アナライザ、ステーブル・マイクロシステムズ社（Stable Microsystems）、英国）を用いて、ＰＬＧＡ足場材の物理機械的特性を評価した。テクスチャ指数ソフトウェア（Texture Exponent software）Ｖ３．２を利用して、毎秒２００ポイントの速度で、精度および再現性が高い応力−歪みプロファイルを取込み、その後分析した。先端が平坦な３．５ｃｍの円形鋼製プローブを力変換器に取付けた。吸収エネルギ、変形係数およびマトリクス弾性を得るために利用されたパラメータ設定を表２に示す。
【００３３】
【表２】
2011500507.tif 000005
【００３４】
吸収エネルギ、マトリクス弾性および変形係数を解明するために、ＰＬＧＡ足場材毎の力−距離および力−時間プロファイルを生成した。物理機械的特性を量化するために用いられた典型的なテクスチャプロファイルを図１に示す。
【００３５】
図１（ａ）は、吸収エネルギ、すなわち、アンカー１とアンカー２との間の曲線（ＡＵＣ）［Ｎｍ＝ジュール］の下の総面積を計算するために力−距離プロファイルで用いられたアンカーを示す。図１（ｂ）は、変形係数（応力を加えるとＰＬＧＡ足場材が形を変化させる傾向）、すなわち、アンカー１と試料分析中に達成された最大力との間の傾きを求めるために利用されたアンカーを示す。図１（ｃ）は、マトリクス弾性、すなわち、力−
時間プロファイルについてのアンカー２とアンカー３との間のＡＵＣおよびアンカー１とアンカー２との間のＡＵＣの割合（ＡＵＣ32／ＡＵＣ12）を計算するために利用されたアンカーを示す。
【００３６】
１．６  ＰＬＧＡ足場材内での分子構造変容の解明
未処理ＰＬＧＡおよびＰＬＧＡ足場材に対してフーリエ変換赤外線（Fourier Transform Infra-Red）（ＦＴＩＲ）分光法を行なって、ニコレット・インパクト（Nicolet Impact）４００Ｄ（ニコレット・インスツルメント・コーポレイション（Nicolet Instrument Corporation）、ペンシルバニア、アメリカ合衆国）器具を用いて、塩析およびその後の架橋に起因してポリマー主鎖内でおそらく起こる化学的変容を求めた。臭化カリウム（ＫＢｒ）ディスクアプローチを利用し、それによって、７．５ｍｇの各ＰＬＧＡ足場材の試料を２００ｍｇのＫＢｒで粉砕し、ベックマン液圧プレス（Beckman Hydraulic Press）（ＷＩＫＡインスツルメンツ株式会社（WIKA Instruments (Pty) Ltd）、ヨハネスブルグ、南アフリカ）を用いて透明な円形ディスクの中で圧縮した。すべての試料について背景走査が得られ、中間の分解能で４０００〜４００ｃｍ-1の間で％透過率を記録した。
【００３７】
１．７  ＰＬＧＡ足場材の熱転移分析
比熱容量および潜熱の転移を記録するために示差走査熱量測定法（Differential Scanning Calorimetry）（ＤＳＣ）が用いられ、これは、未処理ＰＬＧＡを架橋することによる足場材形成の結果としての非晶質構造または結晶構造の変化を示した。熱転移は、コントローラモデルＴＡＣ１／ＤＸ（パーキン−エルマー社（Perkin-Elmer, Inc.）、アメリカ合衆国）に接続されたパーキン−エルマー  Pyris-1に記録された。１０℃／分の速度で２５℃から４００℃に徐々に試料を加熱した。５〜１０ｍｇの各ＰＬＧＡ足場材の試料は、圧着されたアルミニウム皿内に置かれ、熱勾配を受けた。サーモグラムが得られ、その後サーモグラムを分析した。
【００３８】
１．８  塩析されたＰＬＧＡ一体型マトリクスの調製
薬物を含まないＰＬＧＡ試料または薬物を装填したＰＬＧＡ試料の製剤を、Box-Behnken統計学的デザインに従ってさまざまな濃度で塩析した。薬物を含まないＰＬＧＡのために、３００ｍｇの塩析されたＰＬＧＡおよび１０ｍｇのメラトニンを含む混合物を直接圧縮することによってマトリクスを調製し、ベックマン液圧プレス（ベックマン・インスツルメンツ社（Beckman Instruments, Inc.）、フラートン、アメリカ合衆国）を用いて、薬物を装填した３５０ｍｇの各バリアントを圧縮した。
【００３９】
１．９  ＰＬＧＡ足場材の薬物封入効率（drug entrapment efficiency）（ＤＥＥ）
各足場材を１００ｍＬのアセトンに浸して足場材の完全な溶解を行なうことによって、ＤＥＥ調査を行なった。その後、２７８ｎｍの紫外分光法を用いて、３回同じ方法でメラトニン含有量を確立した。
【００４０】
１．１０  一体型マトリクスからのインビトロでの薬物放出
５０ｒｐｍの改善されたＵＳＰ２５装置を用いて、５００ｍＬのリン酸緩衝生理食塩水（phosphate buffered saline）（ＰＢＳ）（ｐＨ７．４；３７℃）中で薬物放出調査を行なった。メラトニン検査は、紫外分光法（２７８ｎｍ）（ＳＰＥＣＯＲＤ４０、イェーナ、ドイツ）で行なわれた。溶解データは、時点アプローチとして知られているモデル独立分析を受けた。簡単にいうと、製剤毎に３０日に設定された平均溶解時間（ＭＤＴ30）を計算した。平均溶解時間を適用することによって、薬物放出性能の分析がより精密になり、いくつかの溶解データセットの比較がより正確になった。この点に関して、式２を利用した。
【００４１】
【数２】
2011500507.tif 000006
【００４２】
【数３】
2011500507.tif 000007
【００４３】
２．結果および考察
２．１  未処理ＰＬＧＡポリマー鎖と架橋イオンとの提案される相互作用
Ｎａ+、Ｃａ2+およびＡｌ3+の溶媒和されたイオン対は、イオン反応を容易にする電子ノードに発展する。これらの溶媒和されたイオン対は、ポリマーマトリクス内のＣｌ-およびＯ2-の隣接する陽イオンを引寄せることができ、したがって、ＰＬＧＡ分子構造内のラクチドおよびグリコリド鎖の架橋に寄与する。この架橋反応は、塩析イオンのイオン化エネルギ、溶液における水和エンタルピー、およびモノマーＰＬＧＡ単位の熱力学的安定性に主に依存する。さらに、各塩の配位数、すなわちそれぞれＡｌ3+、Ｎａ+およびＣａ2+の８、６および４、ならびにイオンの原子サイズ（表３）も、架橋中に隣接する陽イオンを引寄せることに影響を及ぼし、最も高い配位数および原子サイズを有するイオンおよび／または塩が架橋反応に最も影響を及ぼし、その後、未処理ＰＬＧＡポリマー構造を変性して堅固なＰＬＧＡ足場材を生成する中心的要因をもたらす。
【００４４】
【表３】
2011500507.tif 000008
【００４５】
この調査で用いられた塩、すなわちＮａＣｌ、ＣａＣｌ2およびＡｌＣｌ3は、結果として生じるＰＬＧＡ足場材の物理化学的、物理機械的および形態学的な構造に関して異なっている。さらに、ＰＬＧＡ構造内の形状および立体配向は異なっており、したがって、水分子がマトリクス内に吸収される能力は、ポリマー−塩の相互作用の速度、反応性、関係するイオンの原子サイズおよび配位数、イオンの結晶格子パッキングの性質、ならびに塩析およびその後の架橋中に存在するポリマー基板に依存する。
【００４６】
２．２  ＰＬＧＡ足場材形態の走査型電子顕微鏡画像分析
ＰＬＧＡ足場材形成中の架橋の結果、さまざまな繊維体積および直径、相互接続および細孔の大きさを備える三次元構造が、ポリマー−塩相互作用から得られた。塩の存在は、固体−液体界面に高いエントロピーのエリアを発生させ、独特な形態を有する変化した繊維質構造をもたらした（図２）。塩とＰＬＧＡ分子とのイオン相互作用は、架橋イオンのイオン化エネルギ、溶液における水和エンタルピー、ならびに未処理ＰＬＧＡのラクチド−グリコリドストランドにおける塩および水の熱力学的安定性および分子蓄積に依存していた。結果として、各ＰＬＧＡ足場材のいくつかの形態的配座が得られた（図２）。さらに、各塩の配位数は、形成された共有結合の数に影響を及ぼした。したがって、水分子が塊になって詰められたＰＬＧＡ分子（酸素残基）にある水素結合、ならびに他の分子内お
よび分子間の力が、新しく形成されたＰＬＧＡ足場材の細孔および繊維の性質ならびに大きさを決定した。
【００４７】
ＮａＣｌで塩析されたＰＬＧＡ足場材のＳＥＭ画像によって、相互接続された細孔が均一に分布しており、相互接続された細孔は、神経網原型において架橋された繊維の均質性を維持する微孔性構造の支柱によって分割されていることが明らかになった（図２ａおよび図２ｂ）。これらの繊維は、０．１〜１．４μｍの間の範囲の細孔および繊維の直径を有し、０．０１〜０．０３μｍ3の範囲の繊維体積を有していた。図２ｃおよび図２ｄにおいて、二価塩ＣａＣｌ2は、細孔の大きさおよび直径の尺度が７．５〜１５μｍの間の範囲でありかつ繊維体積が８００〜１４０００μｍ3である独特な多量の小柱構造の相互接続チャネルを有する小繊維合成ＰＬＧＡ足場材を生成した。図２ｅおよび図２ｆにおいて、三価塩、すなわちＡｌＣｌ3で塩析されたＰＬＧＡ足場材は、細孔の大きさおよび直径が０．０３〜０．１０μｍでありかつ繊維体積が０．０９〜０．１７μｍ3の間の範囲であるＰＬＧＡ足場材構成の分岐した相互接続をもたらす独特な架橋を有する優れた繊維質形態を明らかにした。
【００４８】
一般的に、ポリマー溶液に塩析イオンを導入することによって、未処理ＰＬＧＡポリマー構造が、架橋されたラクチド−グリコリド鎖への固定された三次元構成を呈することが容易になる。さらに、このような構成によって生じる隣接する空隙は、未処理ＰＬＧＡ鎖間の相互作用が短距離であったり長距離であったりするために作り出される空隙の寸法に従って水分子を収容することができた。これらの空隙は、塩析およびその後の架橋反応の速度に依存する水分子を結合するための空間を大いに提供した。ＰＬＧＡ足場材の小繊維性質の増大は、マトリクス弾性などの物理機械的特性を増大させた。ＰＬＧＡ足場材の各顕微鏡写真に現われた形態の明確な差は、足場材の汎用性を示唆しており、したがって、特定の用途に合う適合された製造に好適であり得る。
【００４９】
２．３  ＰＬＧＡ足場材の物理機械的特性を量化するためのテクスチャプロファイル分析
テクスチャプロファイルの分析は、ＰＬＧＡ足場材のための応力−歪み関係に関する見識を提供した。結果によると、利用される塩のタイプおよび濃度に主に依存する弾力性を達成するために急速なイオン塩析およびその後の架橋によって、未処理ＰＬＧＡを非常に弾性のあるポリマー材料に変性できることが実証された。ＮａＣｌおよびＡｌＣｌ3で塩析されたＰＬＧＡ足場材のマトリクス弾性値は、ＣａＣｌ2で塩析されたＰＬＧＡ足場材のマトリクス弾性値よりも優れていた（図３）。
【００５０】
塩析中に利用された塩の物理化学的性質は、ＰＬＧＡ足場材の粘弾性挙動を強めるミクロ環境を作り出した。粘弾性はＰＬＧＡ足場材の高密度化をもたらし、その結果、足場材がテクスチャ分析中に応力下で変形することに対する耐性をもたらした。図４ａおよび図４ｂは、たとえば製剤２、１２および１４において、ＮａＣｌおよびＡｌＣｌ3の濃度が増大すると、弾性および吸収エネルギが大幅に増大することを明らかにした。ＣａＣｌ2の濃度は、製剤６、９および１３において実証されるように、吸収エネルギに反比例することがわかった。弾性および変形係数の増加は、図４ｂおよび図４ｃに示される単位体積当たりＰＬＧＡ足場材が吸収するエネルギの量に線形に相関していた。
【００５１】
これらのプロファイルが明らかにした物理機械的特性の変性は、図２に示されるＰＬＧＡ足場材の高密度の表面形態と一致している。一般的に、ＮａＣｌおよびＡｌＣｌ3などの、細孔がより小さくかつより均一であるより緻密なポリマー構造を生成する塩は、ＰＬＧＡ足場材の物理機械的特性を強めるのに対して、より大きな細孔を発生させる塩は、弾性を減少させた。
【００５２】
さらに、結果として生じるさらなる水分子の蓄積はマトリクスに対してより多くの双極分子を与え、この双極分子は、ＰＬＧＡ主鎖内の活性にそれほど応答しなかった。フェリー（Ferry）（１９８０）は、双極分子および界面張力の寄与因子である水分子の存在がマトリクス弾性を減少させることを報告した。極性を持つ双極分子がＰＬＧＡ主鎖に近接していること、および双極分子がＰＬＧＡ鎖の構成活性によって影響を受ける程度は、ＰＬＧＡ足場材の合計弾性、吸収エネルギおよび変形係数に直接影響を及ぼした。
【００５３】
２．４  従属変数間の相互作用を示す応答表面プロット
足場材形成による未処理ＰＬＧＡの物理機械的特性の変性に対する塩の個々のおよび相乗的な効果を視覚的に実証するために表面プロット（図４）を構築した。図４ａは、濃度がより低ければ（０〜５ｗ／ｖ％の間）、ＮａＣｌは１５％の限界までＰＬＧＡ足場材の弾性を大幅に増大させ、１５％の限界において、（５ｗ／ｖ％を上回って）ＮａＣｌがさらに増加すると、いずれも弾性を減少させることを明らかにした。ＡｌＣｌ3の濃度が低ければ（０〜５ｗ／ｖ％の間）、１０％の弾性が維持され、５ｗ／ｖ％を超えてＡｌＣｌ3がさらに増加すると、弾性が線形に増大した。
【００５４】
図４ｂは、ＣａＣｌ2の濃度が５ｗ／ｖ％を上回ると、吸収エネルギを低下させ、１０ｗ／ｖ％のＣａＣｌ2は、ＰＬＧＡ足場材がエネルギを吸収する能力を大幅に減らすことを示した。さらに、図４ｃは、ＣａＣｌ2の濃度がＰＬＧＡ足場材の変形係数に及ぼす影響が小さいのに対して、ＡｌＣｌ3の濃度の増大がＰＬＧＡ足場材の変形係数を大きく増大させたことを示す。以下の三次元表面プロットは、独立製剤変数の変化によって生じる応答（物理機械的特性）の各々を示す。
【００５５】
２．５  さまざまな応答に対する主なおよび相互作用の影響の判断
塩のタイプおよび濃度の主なおよび相互作用の影響、ならびにＰＬＧＡの物理機械的特性に対するそれらの影響を図５に示す。弾性、吸収エネルギおよび変形係数モデル項の重要な変数を視覚的に確認させるために、主なおよび相互作用の影響のプロットが行なわれた。応答に対する影響は、主な効果（すなわち、塩）、ならびにポリマー基板、溶媒、水の体積、および最後の変数の相互作用までの塩析反応時間などの他の相互作用に帰することがわかった。相互作用の度合は、要因の数とともに指数関数的に上昇することが観察された。中心点からの逸脱は、試験される範囲にわたる応答の変化を示していた。視覚的に、プロットの平均値のずれは、影響の最小二乗推定値である。図５ａ、図５ｃ、図５ｄおよび図５ｆにおけるようなより高い傾きによって示される大きなずれは重要な変数を意味する一方で、より低い傾きによって示される小さなずれは、与えられたプロットの中で取るに足らない変数を意味していた。図５ｂおよび図５ｅにおけるような平行なプロットは、独立製剤変数の相互作用が最小限であるかまたは相互作用がないことを暗に意味していた。
【００５６】
図５に示されるように、塩のタイプおよび濃度は、ＰＬＧＡ変性の性質および程度の点で極めて重要な役割を果たしていた。図５ｃにおいて、一価塩であるＮａＣｌは弾性に最も大きな影響を及ぼし、最適な弾性は５ｗ／ｖ％で経験した。二価塩ＣａＣｌ2は、濃度の変化にかかわらず、弾性に対する影響は小さかった。三価塩ＡｌＣｌ3の濃度が５ｗ／ｖ％から増大するにつれて弾性が増大することも観察された。類似の相関は図３および図４からわかるであろう。これらの観察された弾性の転移は、マトリクス水和シースに存在する水分子構造の変化、およびさまざまな塩が存在することに起因するＰＬＧＡと溶媒との相互作用の調整などのいくつかの影響の組合せからの寄与として説明できる。
【００５７】
２．６  二次モデルを利用する実験的応答と当てはめ応答との相関
図６は、従属製剤変数、すなわち弾性、吸収エネルギおよび変形係数についての当てはめ値と実験値との近い相関を示す。当てはめ値と実験値との間に大きな差は見られなかっ
た（ｐ＞０．０５）。したがって、これは、Box-Behnkenデザインが、未処理ＰＬＧＡの、塩析されたＰＬＧＡ足場材への変性に対するさまざまな塩の影響を評価するための好適な統計学的アプローチを提供することを示した。
【００５８】
２．７  ポリマー−塩相互作用およびポリマー構造転移の査定
図７に示されるＦＴＩＲプロファイルで観察されるように、塩との相互作用にかかわるＰＬＧＡの官能基は類似していた。しかしながら、指紋領域におけるこれらの結合振動の度合および程度は異なっていた。これは、溶液中のポリマー−塩相互作用が、塩の分子構造、ならびにＰＬＧＡ足場材が実証する多様な形態学的、物理化学的および物理機械的な転移をもたらすＰＬＧＡの化学的主鎖によって、明らかに影響を受けることを暗に意味していた。
【００５９】
塩析およびその後の架橋中に、塩は水中でイオン化し、δ、Π、σ、Ｃ−ＯおよびＨ基と反応して、ＰＬＧＡ鎖間に水素、エーテル結合および塩−酸素結合を形成した。これは、ＰＬＧＡ分子構造内のラクチド−グリコリド単位の架橋をもたらした。水素、エーテルおよびイオン−酸素結合は、ＰＬＧＡの遊離したぶら下がったカルボニル基の間の塩によって、共鳴安定化した結合に形成された。これは、１１８０〜１３００ｃｍ-1（ＣＯＣ）、３２００〜３７００ｃｍ-1（ＯＨ伸縮）、１６００〜１９００ｃｍ-1（ＣＯ）の周波数範囲の顕著な振動増加、および１５３０〜２５００ｃｍ-1の範囲のＣ＝Ｏ基（曲げ）振動強度の同期的減少によって実証された。ＰＬＧＡに存在する脂肪族エステル結合の透過率の強度も減少した。さらに、不均一な長さのポリマー鎖によって形成される架橋は、さらなる振動強度をもたらす三次元高密度ネットワークをもたらした（図７）。
【００６０】
２．８  ＰＬＧＡ足場材内の熱転移
図８は、さまざまなポリマー−塩相互作用に起因するエンタルピー変化を示す。ＰＬＧＡの塩析中、ＰＬＧＡ足場材のエンタルピーは、電子エネルギの増加に帰する立体歪みの増大によって高められた。さらに、エンタルピー変化は、また、システムの結合エネルギおよび共鳴安定化を増大させる結合形成の結果起こり、それによって、ＰＬＧＡ足場材の内部エネルギおよびエンタルピーを増大させる。さらに、結合伸縮、結合角度変形およびポリマー−塩相互作用が引起す立体歪みは、システムの内部エネルギおよびエンタルピーを増大させた。分子が架橋反応を開始するのに十分な移動度を得ると、基本的にガラス転移点を表わす４０〜４７℃の温度範囲で発熱変化が起こった。
【００６１】
表４は、ＤＳＣプロファイルの分析から得られた重要なパラメータを列挙している。図８ａ〜図８ｅにおいて、加熱サイクルでのガラス状態からゴム状態へのステップ転移は、それぞれ４７．２４℃、４１．７９℃、４０．１９℃、４３．３５℃および４２．８２℃で急激なピークが生じることが明らかに観察された。ＰＬＧＡ足場材の融点範囲は１４０〜１６０℃であり、これは、２８０〜３００℃の融点範囲を有する未処理ＰＬＧＡから大幅に減少していた。ポリマー−塩複合体の再結晶化およびさらなる分解が、４１０〜４３０℃の間で起こった。
【００６２】
【表４】
2011500507.tif 000009
【００６３】
利用される塩のタイプに応じて、水がポリマーマトリクス内に閉じ込められる可能性があり、したがって、Ｔgを低下させる可能性がある。イオンの大きさ（Ａｌ3+＜Ｎａ+＜Ｃａ2+）は、Ｔgの低下の度合を決定した。ケリー（Kelly）および同僚（１９８７）は、ポリマーマトリクス内の水分含有量が１０％増大または減少するとＴgの大幅な変化が観察されることを報告した。したがって、ＰＬＧＡ鎖の動的活性は、マトリクス内の水分子の領域によって制限され得る。Ｃａ2+のイオン半径が大きいことは、水分子が利用する足場材内の空隙の数が増加することに繋がった。逆に、Ｎａ+およびＡｌ3+イオンは、空隙の数を減少させた。したがって、ＣａＣｌ2で塩析されたＰＬＧＡ足場材は、４０．１９℃のより低いＴgを有していた。ポーレイティス（Paulaitis）および同僚（２００４）による調査によって、溶質の大きさおよび形状へのポリマー水和自由エネルギの依存性に関して検証が行なわれた。さらに、ベルナザーニ（Bernazzani）および同僚（２００３）が行なった研究によって、希薄溶液からのポリマーの沈殿がＴgを低下させ、これは、マトリクスの結晶性を奪う、架橋によって引起されるより短い鎖端部および自由鎖端部のせいであるかもしれないということが実証された。これも、この調査の成果と一致していた。
【００６４】
２．９  一体型マトリクスからのインビトロでの薬物放出の特徴
理論的には、両方のＰＬＧＡ一体型マトリクスからの主要な薬物放出機構は、フィッキアン（Fickian）放出機構によるマトリクス層を通る拡散であるべきである。しかしながら、マトリクスの膨潤および浸食も重要な役割を果たした。メラトニンが水溶性であり、ＰＬＧＡが疎水性ポリマーであるので、薬物放出の速度は、溶解媒体前部がマトリクスの中心に近づくときに薬物放出の拡散経路長が時間が経つにつれて増大するにつれて、時間の関数として減少した。
【００６５】
【数４】
2011500507.tif 000010
【００６６】
３．結論
未処理ＰＬＧＡの物理化学的および物理機械的な特性を変性して、より制御された薬物放出反応速度を達成するためにこの調査で適用された塩析およびその後の架橋アプローチは、大きな可能性を示した。結果として生じる架橋されたＰＬＧＡ足場材は、優れた構造的整合性を示し、この構造的整合性は、弾性、吸収エネルギおよび変形係数などのパラメータによって決定され、これらのパラメータは、制御された薬物送達の有利な候補にする、ＰＬＧＡ足場材の全体的な堅固さおよび空孔率のレベルに寄与する。実験応答値と当てはめ応答値との近い相関は、実験的最適化のための選択された統計学的デザインの信頼性を実証した。この調査で利用された一価、二価および三価イオン性塩は、未処理ＰＬＧＡの構造を、優れた物理機械的特性を有する変性されたＰＬＧＡ足場材に変容させることに好適であることが証明された。これらの優れた特性は、テクスチャプロファイル分析、ＳＥＭ、ＤＳＣおよびＦＴＩＲ調査によって確認された。一般的に、新しく形成された加水分解で分解可能なＰＬＧＡ架橋と組合せて、ＦＴＩＲ調査から振動強度転移によって実証されたＰＬＧＡ主鎖中の結合形成の度合は、速度が変調された薬物送達においてＰＬＧＡ足場材を適用できることを提示している。この調査は、架橋中の薬物とＰＬＧＡとの間に形成された強い結合の結果、ＰＬＧＡの塩析およびその後の架橋が薬物放出の速度を大いに制御でき、最終的にはゼロ次放出反応速度に繋がることも実証した。
【００６７】
４．参考文献
［参考文献］
2011500507.tif 000011
【００６８】
2011500507.tif 000012
【００６９】
2011500507.tif 000013
【００７０】
2011500507.tif 000014
【図１】
2011500507.tif 000015
【図３】
2011500507.tif 000016
【図４】
2011500507.tif 000017
【図５】
2011500507.tif 000018
【図６】
2011500507.tif 000019
【図７】
2011500507.tif 000020
【図８】
2011500507.tif 000021
【図９】
2011500507.tif 000022
【図２】
2011500507.tif 000023
【国際調査報告】
2011500507.tif 000024
2011500507.tif 000025
2011500507.tif 000026